147 
Eisensteins trat dem Hüttenprozesse stets ein nachtheiliger 
Uebelstand entgegen, nämlich ein nicht geringer Zinkgehalt 
desselben, was auch Ursache an dem geringen Verbrauche 
und dem späteren gänzlichen Aufgeben gewesen ist. Schon 
nach wenigen Tagen setzte sich in dem oberen Theile des 
Ofenschachtes Zinkschwamm an, weicher sich von Zeit zu 
Zeit ablöste und dann durch sein Niederfallen ins Gestell Ver¬ 
anlassung zu Störungen und Verschlechterung des Eisens war. 
Wie stark der Zinkgehalt im Eisenstein vorhanden, ist nicht 
näher untersucht; derselbe muss aber bedeutend gewesen sein, 
weil sich der Zinkschwamm bei einem geringen Zusatze die¬ 
ses Eisensteins schon nach acht Tagen über % Zoll stark 
ansetzte, und zur Verhütung grösserer Nachtheile wenigstens 
alle 4 Wochen ausgebrochen werden musste. 
Durch diese Umstände bei meiner Herkunft in hiesige 
Gegend aufmerksam gemacht, vermuthete ich in einzelnen zur 
Veiarbeitung gebrachten Eisensteins-Varietäten einen über¬ 
wiegenden Zinkgehalt, also einen eisenhaltigen Galmei, was 
besonders von dem braunen blasigen und drüsigen Eisensteine 
mit hellbraunem Striche gelten konnte. Ich stellte an Ort 
und Stelle die nöthigen Forschungen an, und sah meine Be¬ 
mühung bald durch den Fund eines wirklichen unverkennba¬ 
ren Galmeies belohnt, der sich etwa 50 Lachter westlich von 
dei alten Tage-Arbeit am Gehänge des Berges in einzelnen 
Stücken fand. Derselbe zeichnete sich vor dem Eisensteine 
durch sein grösseres Gewicht, seine hellbraune, grau-weiss- 
Üche Farbe mit bandförmigen Zeichnungen, und die regel- 
rnässigere Rundung seiner Drusenräume aus. Die nun vor¬ 
genommene Untersuchung ergab 35—40 Prozent Zink *). Später 
*) Nach einer genauen durch Dr. Schnabel in Siegen ausgeführ- 
ten Analyse enthielten zwei Galmeiproben von der- mittleren 
und ärmeren Sorte 
Kieselerde 3,99 % 3,55 °/ 0 
•Eisenoxyd 10,06 „ 24,43 „ 
Zinkoxyd 47,11 „ 36,53 „ 
Kohlensäure 
u. Wasser 38,84 „ 35,49 „ 
100,00 „ 100,00 „ 
Eisengehalt 7,04 °/ 0 Eisengehalt 17,10 % 
Zinkgehalt 37,81 „ Zinkgehalt 29,32 „ 
